PARÏIK expérimenta LR. 477 
fncp snpéri('iire qui étnil In |)lns grande, avait environ six poiiees et demi de 
largeur. Cette face .‘supérieure, qui e.st exposee a I action de l'air, se consolide 
néanmoins plus lentement que les deux faces qui sont dans le sillon où la 
matière a coulé ; riimnidité des sables, qui forment cette espèce de moule, 
refroidit et consolide la fonte plus promptement que Pair; car, dans tous les 
morceaux que j’ai fait casser, les cavités formées par l’écoulement de la 
fonte encore liquide étaient bien plus voisines de la face supérieure que des 
deux autres faces. 
Ayant examiné tous ces morceaux après leur refroidissement, j’ai trouvé : 
1“ que les morceaux du n“ 4 ne s’étaient consolidés que de six lignes dc- 
paisseur sous la Aice supérieure; 2“ que ceux du n° o se sont consolidés de 
neuf lignes d’épaisseur sous cette même face supérieure; 3" que les mor- 
ceaux du n“ 2 s’étaient consolidés d’un pouce d’épaisseur sous cette même 
face; 4" que les morceaux du n“ 3 s’étaient consolidés d’un pouce et demi 
d’épaisseur sous la face; et enfin que les morceaux du n" I s’étaient conso- 
lidés jusqu’à deux pouces trois lignes sous celte même face supérieure. 
Les épaisseurs consolidées sont donc six, neuf, douze, dix-buit, vingt- 
sept lignes; et les temps employés à celte consolidation sont une et demie, 
deux ou deux et demie, trois, quatre et demie, sept minutes; ce qui fait à 
très-peu près le quart numérique des épaisseurs. Ainsi les temps nécessaires 
pour consolider le métal fluide sont précisément en même raison que celle 
de leur épaisseur. En sorte iiue si nous supposons un globe isolé de toutes 
parts, dont lasurfaeeaurapris sa consistance en un temps donné, par exemple, 
en trois minutes, il faudra une minute et demie de plus pour le consolider 
à six lignes de profondeur, deux minutes un (piart pour le consolider à 
neuf lignes, trois miimtes pour le consolider à douze lignes, quatre mi- 
nutes pour le consolider à dix-buit lignes, et sept minutes pour le conso- 
lider à vingt-sept ou vingt-buit lignes de profondeur, et par conséquent 
trente-six minutes pour le consolider à dix pieds de profondeur, etc. 
Sl!U LE VEUUE. 
Ayant fait couler du laitier dans des moules très-voisins du fourneau, à 
environ deux pieds de l'ouverture de la coulée, j’ai reconnu, par plusieurs 
essais, que la surface de ces morceaux de laitier prend sa consistance en 
moins <le temps que la fonte de fer, et que l’intérieur se consolidait aus.si 
beaucoup plus vile; mais je n’ai pu déterminer, comme je l’ai fait sur le fer, 
les temps nécessaires pour consolider l’intérieur du verre à différentes épais- 
seurs; je ne sais même si l'on en viendrait à bout, dans un fourneau de ver- 
rerie où l’on aurait le verre en masses fortépaisses : tout ce que je puis as- 
surer, c’est que la consolidation du verre, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
